-388- 



Mirieralogie. 



stallisation eines Silikatmagmas stellt außer der chemischen Zusammen- 

 setzung einen Hauptfaktor die Zeit dar, während deren die Erstarrung 

 erfolgt. : ' 



V. Es wurden folgende Systeme untersucht: 1. CaSi0 3 + CaTi0 3 . 

 Minimum der Erstarrungstemperatur bei 1420° (33,4 Mol.-°/ Ca Ti 3 ) ; in 

 Dünnschliffen der Schmelzen aus dem Bereiche der Zerfallkurve lassen 

 sich Kristalle von pseudohexagonalem Wollastonit und schwarzblaue, 

 dem Perowskit entsprechende Kristalle mit gerader oder schiefer Aus- 

 löschung unterscheiden. 2. BaSi0 3 + BaTi 3 ; das System ist wegen 

 der polymorphen Modifikationen des noch nicht genügend untersuchten 

 Ba Si 3 verwickelt. 3. Mn Si 3 + Mn Ti 3 ; System kompliziert. Das 

 Schmelzdiagramm entspricht einem Eutektikum zwischen Rhodonit und einer 

 festen Lösung , deren Grenzkonzentration bei 38,3 Mol.-°/ Mn Ti 3 ge- 

 legen. In Dünnschliffen Rhodonit und ein undurchsichtiges schwarz- 

 braunes, als Pyrophanit (MnTi0 3 ) gedeutetes Mineral. Außerdem 

 wurden Versuche zur Darstellung einiger titansäurehaltiger Silikate an- 

 gestellt. Der B e n i t o i t (Ba Ti Si 3 9 ) kristallisierte beim Schmelzen nicht. 

 Der Titanit lieferte jedoch große blaue Kristalle, die ihren optischen 

 Eigenschaften nach völlig dem natürlichen Titanit entsprechen. 



VI. Untersucht wurden zwei binäre Systeme : 1. 1 i v i n -}- D i o p s i d 

 (Mineralien mit ähnlichen physikochemischen Eigenschaften). Das Maxi- 

 mum der Schmelztemperaturerniedrigung (1271°) besteht bei der aus 

 40 Mol.-°/ Olivin und 60 Mol.-°/ Diopsid bestehenden eutektischen Le- 

 gierung (Schmelzpunkt des Diopsids 1363°, des Olivius über 1600°). Die 

 in ihrer Zusammensetzung den Komponenten nahestehenden Legierungen 

 besitzen eutektophyrische Struktur (Kristalle des überschüssigen Kompo- 

 nenten lagern in eutektischer feinkristallinischer Masse). 2. Wolla- 

 stonit -J- An orth it (Mineralien mit entgegengesetzten physikochemi- 

 schen Eigenschaften). Die Ausscheidungsfolge entspricht gleichfalls dem 

 eutektischen Kristallisationsschema. Zusammensetzung des Eutektikums 

 30 Mol.-°/ Anorthit -f 70 Mol.-% Wollastonit (Schmelztemperatur 1285°, 

 225 — 230° niedriger als beim Wollastonit, 180—190° niedriger als beim 

 Anorthit). In den dem Wollastonit nahestehenden Legierungen erstarrt 

 nach erfolgter Kristallisation der überschüssigen Komponente die verbleibende 

 Masse (Anorthit) amorph. Bei Schmelzversuchen mit den Systemen Agirin 

 -f Anorthit sowie Olivin-fAnorthit wurde außer den Mineralien, 

 die als Komponenten dienten, die Bildung neuer Mineralien beobachtet: 

 im ersten System Feldspat (zwischen Andesin und Labrador stehend), 

 im zweiten Diopsid. 



VII. Anor tnit scheidet sich aus seiner Schmelze (1446°) in Kristalleu 

 aus , die den natürlichen vollkommen entsprechen. Eine Schmelze von 

 Nephelinzusammensetzung (NaAlSi0 4 , Schmelzpunkt 1223°) erstarrte 

 nach erfolgter Überhitzung auf 1500 — 1600° zu vollkristallinischen zwei- 

 achsigen Gebilden mit mikroklinartiger Zwillingsstruktur. Dieselbe 

 Schmelze bis auf 1300—1400° erhitzt, erstarrt glasig; wird sie aber 

 längere Zeit bei einer Temperatur von 900—1000° gehalten, so kristalli- 



